設立60年史59/10257望なプロセス法と考えられる。Al-Ag系合金は典型的な析出強化合金であり、結晶粒微細化と析出強化が同時に実現することが示されている[12]。Al-20mass%Ag)にHPT加工を室温、6GPaのもと5回転施して結晶粒を超微細化し、続いて373Kで時効した試料の応力-ひずみ曲線である。Agの添加量に応じて引張強度に違いはあるものの、いずれの組成も時効によって引張強度は増加している。時効時間が長くなると強度とともに延性が低下する。HPT材(熱処理加工条件は図23と同じ)の時効に伴う硬さ変化。(b):463K時効。[9,10]図25Al-Li二元系状態図。A2091合金のLi濃度(2.1mass%)に対する時効温度と2相分離条件。mass%Ag)の373Kで時効後の応力-ひずみ曲線。../index.html#59このブックを見る。